( 32':; ^ 



dans un bain d'élain en fusion. L'expérience n'a pas donné de bons résul- 

 tats parce que la fonte fortement chauffée s'unit avec facilité à i'étain; il 

 se formait au milieu du liquide de longs fdaments d'un alliage de fer et 

 d'étain, et nous n'avions aucune masse agglomérée. 



» L'étain, ne donnant que de mauvais résultats, a été remplacé par le 

 plomb liquide maintenu autant que possible aux environs de son point de 

 fusion. Le creuset contenant la fonte était rapidement introduit au fond 

 d'un bain de plomb de o"',io environ de profondeur. \a\ fonte liquide' 

 étant plus légère que le plomb fondu, il se détachait du creuset des masses 

 qui tendaient à prendre la forme de sphères et qui s'élevaient plus ou 

 moins rapidement au travers du plomb liquide ('). Les plus petites sphères, 

 celles qui ne mesuraient que o™,oi ou o™, 02 de diamètre, étaient solides 

 et sulfisamment refroidies en arrivant à la surface du bain. Les autres, 

 lorsqu'elles parvenaient encore liquides à la partie supérieure du plomb, 

 produisaient à l'air la combustion de ce métal avec dégagement d'abon- 

 dantes fumées de litharge et parfois ])rojection d'ox:yde ou de métal incan- 

 descent. Quelques minutes plus tard, on enlevait tous les globules métal- 

 liques qui nageaient sur le plomb fondu; on attaquait le plomb dont ils 

 étaient recouverts par l'acide azotique, puis on les soumettait au traitement 

 indiqué précédemment pour nos autres culots métalliques. Dans ces con- 

 ditions, le rendement, tout en étant toujours très faible, a été un peu 

 meilleur. Mais, ce qui nous a frappé tout d'abord, c'est la limpidité des 

 diamants transparents ainsi obtenus; nous n'avions plus de diamants à 

 crapauds, et la surface de quelques-uns d'entre eux présentait des cris- 

 tallisations très nettes. Nous y avons reconnu de nombreuses stries paral- 

 lèles et de petites impressions de cubes semblables à celles que l'on ren- 

 contre parfois dans certains diamants naturels. 



» Un de ces diamants transparents (J/g. 2) dont le diamètre atteignait 

 environ o"'™,5 et qui était d'une belle limpidité s'est fendu sur deux points 

 différents quelques mois après sa formation. 



» Les deux fentes allant à la rencontre l'une de l'autre ont suffisamment 

 grandi, en quelques semaines, pour que le diamant ait été trouvé ensuite 

 sur sa préparation brisé en trois morceaux. Cet accident s'est produit 



(') Lorsque la fonte est saturée de carbone au four électrique, elle est tellement 

 pâteuse qu'il est possible de retourner le creuset qui la contient sans rien renverser. 

 Aussitôt que la température s'abaisse, le métal ne tarde pas à redevenir liquide en 

 même temps qu'il abandonne du graphite. 



